6 C. Doelter, 



Phenakit nicht zu erweisen ist. Merkwürdig sind Durch- 

 wachsungen, die mit Zwillingsbildungen große Ähnlichkeit 

 haben und öfters auftreten. 



Euklas. 



Dieses Mineral ist bisher nicht dargestellt worden. Es 

 wurde der Versuch gemacht, einen Euklas darzustellen, in 

 welchem ein Teil oder vielleicht das ganze Wasser durch Fluor 

 vertreten wird. 



Es wurde ein Gemenge von Berylliumcarbonat, Tonerde 

 und Kieselsäureanhydrid, der Formel des Euklases entsprechend 

 hergestellt und dieses Gemenge abwechselnd mit Schichten von 

 NaF in einen Magnesittiegel (welcher von Fluor nicht an- 

 gegriffen wird) eingebracht. 



Der poröse Tiegel kann nebstbei noch den Zweck er- 

 leichtern, durch Diffusion Wasser aus der feuchten Luft durch- 

 zulassen, falls die Temperatur nicht zu hoch ist. Das Wasser 

 des Euklases entweicht ja erst bei hoher Temperatur. Der 

 Versuch wurde im Fourquignonofen ausgeführt und dabei 

 nur die Sinterungstemperatur erreicht. 



Es bildeten sich kleine Krystalle, welche einerUntersuchung 

 unterworfen werden konnten. Herr Dr. H. Michel berichtet 

 darüber folgendes: 



Die Kryställchen sind langsäulig, tafelig, die Brechungs- 

 quotienten liegen höher als 1 -650; zwei Flächen (die die tafelige 

 Ausbildung bedingen) stehen um 180° voneinander ab; in 

 dieser Zone ist starke Riefung zu bemerken. Die Doppel- 

 brechung dieser Täfelchen ist sehr schwach, in der Längs- 

 richtung schwingt stets -/, die Auslöschung ist eine gerade. 



Diese Daten lassen wohl keine sichere Identifizierung mit 

 Euklas zu, sie sprechen aber auch nicht dagegen. Eine ein- 

 gehendere, namentlich konoskopische Prüfung war wegen der 

 Zartheit der Produkte leider nicht möglich. 



Leukophan. 



Es wurde ein Gemenge von BeCOg, CaCOg, SiO., und 

 Natriumbifluorat in den von der Formel verlangten Mengen 



